Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852 11
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi ISSN : 2622-2310

## JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Volume 5 Issue 2 (2022) : 11 - 20 Diterima 03/10/2022 Disetujui 27/11/2022

## Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil
Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method
Rahmawati 1 , Hutwan Syarifuddin 1 , Nazarudin 1,2,3
1 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi
2 Program Studi Teknik Kimia, Universitas Jambi
3 Pusat Studi Energi dan Nano Material, LPPM, Universitas Jambi

## Abstract
Komposisi sampah di Kota Jambi didominasi oleh limbah perkebunan dan sampah plastik, jika tidak  dikelola  dengan  baik  dapat  berdampak  negatif  bagi  lingkungan.  Perlu  adanya  alternatif pengolahan sampah plastik dan limbah perkebunan salah satunya dengan proses perengkahan katalitik untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Katalis yang digunakan merupakan limbah industri  pengilangan  minyak  bumi  yang  dapat  dimanfaatkam  kembali.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  karakteristik  katalis  spent  FCC  (Fluid  Cataytic  Cracking)  serta  pengaruh rasio sampah plastik Polyetylene Terephthalate (PET) dan tandan kosong kelapa sawit terhadap persentase produk yang dihasilkan. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan variasi rasio plastik PET : tandan kosong kelapa sawit  yaitu  1:0,  1:1,  1:2,  dan  1:3  pada  temperatur  450°C  dan  waktu  40  menit.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  katalis  spent  FCC  diprediksi  mengandung  zeolite  Y  (kaya  silika)  yang memiliki struktur pori-pori dengan ukuran yang berbeda-beda, sedangkan rasio sampah plastik PET  dan  tandan  kosong  kelapa  sawit  berpengaruh  nyata  terhadap  persentase  Cairan  Hasil Perengkahan (CHP), kokas (arang), dan gas. Perlakuan rasio 1:3 menghasilkan persentase CHP dan  kokas  terbanyak  yaitu  27,85%  dan  34,41%.  Sedangkan  persentase  gas  terbanyak  pada perlakuan 1:0 yaitu 82,12%.
Kata kunci : Catalytic cracking, polyethylene terephthalate, plastic waste, biomass, empty bunches of palm oil, catalyst spent FCC

## PENDAHULUAN
Kepadatan  penduduk  dan  perkembangan  teknologi  berakibat  pada  peningkatan  volume sampah. Komposisi sampah di Kota Jambi terdiri dari 61,9% sampah organik dan 38,1% sampah anorganik yang didominasi dengan sampah plastik (DLH Kota Jambi, 2020:1). Salah satu jenis plastik  yang  banyak  diproduksi  adalah  plastik  Polyetylene  Terephthalate  (PET).  Plastik  PET digunakan secara luas sebagai kemasan, seperti botol kemasan air minum sekali pakai. Sifat plastik yang  tidak  dapat  terurai  secara  alami  akan  menimbulkan  dampak  buruk  pada  lingkungan. Alternatif dalam penanganan sampah plastik yang saat ini banyak diteliti dan dikembangkan yaitu konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak dengan proses perengkahan. Konversi dapat
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852
12
dilakukan karena pada dasarnya plastik berasal dari minyak bumi sehingga dapat diproses kembali ke bentuk semula (Kholidah, 2018:29).
Perengkahan  adalah  suatu  reaksi  pemutusan  ikatan  C-C  dari  rantai  karbon  panjang  dan berat molekul besar menjadi rantai karbon pendek dengan berat molekul lebih kecil (Wahyudi, dkk.,  2015:1).  Proses  perengkahan  menggunakan  katalis  atau  disebut  perengkahan  katalitik (catalytic cracking) membutuhkan panas yang lebih sedikit dan konversi produk yang lebih tinggi dibandingkan  metode  perengkahan  lainnya  (Tambun,  dkk.,  2016:47).  Penelitian  yang  telah dilakukan oleh Wahyudi, dkk (2016:22) menunjukkan bahwa hasil yield (%) pada perengkahan katalitik sampah plastik Polypropylene (PP) yang tertinggi adalah dengan variasi suhu 450ºC, yaitu sebesar 76,09%. Hasil penelitian oleh Iswadi, dkk (2017:7), menunjukkan bahwa 1 kg sampah plastik  jenis  PET  menghasilkan  sebanyak  368,47  ml  minyak  hasil  pirolisis,  dengan  nilai  kalor sebesar 42,6224 kg/L mendekati nilai kalor dari minyak tanah yaitu 43 kg/L. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tambunan, dkk (2018:1), pirolisis 2 kg sampah plastik jenis PET dengan 3 variasi suhu (300°C, 350°C, 400°C) menunjukkan bahwa jumlah tertinggi minyak yang dihasilkan adalah  49  gr  pada  suhu  pirolisis  400°C  dengan  nilai  pemanasan  yang  diperoleh  dari  minyak distilasi sebesar 1537 J/gr.
Peningkatan  luas  lahan  dan  jumlah  produksi  kelapa  sawit  menyebabkan    limbah  padat berupa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) terus meningkat. Satu ton tandan buah segar akan menghasilkan TKKS sebanyak 20-23% (Nasution dkk, 2018:2). TKKS merupakan biomassa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Komponen utama dari biomassa yang berasal dari tumbuhan adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin (Herliati, dkk., 2019:89). Penelitian yang dilakukan oleh Syah, dkk (2016:6), menunjukkan bahwa pirolisis TKKS menjadi bio-oil dengan katalis  Mo/NZA  dapat  menghasilkan  bio-oil  yang  bisa  digunakan  sebagai  energi  alternatif. Sutrisno dan Hidayat (2018:1) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa produk pirolisis TKKS menunjukkan  hasil  maksimum  pada  suhu  450ºC  dengan  karakteristik  kimia  produk  yang berpotensi baik untuk diolah sebagai bahan bakar dan bahan baku kimia.
Salman,  dkk  (2019:5)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  pirolisis  campuran biomassa  dari  limbah  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit  (TKKS)  dan  sampah  plastik  air  kemasan menunjukkan  efek  yang  sinergis  dan  menjadi  metode  yang  efektif  untuk  mengurangi  limbah biomassa dan plastik menjadi sumber energi berkelanjutan. Zat volatil (TKKS: 81,4% dan plastik: 99,6%) dalam campuran bahan ini menghasilkan reaktivitas tingkat tinggi dan manfaat volatilitas yang  sesuai  untuk  produksi  bahan  bakar  cair.  Menurut  Zheng  (2018:12),  perengkahan  sampah plastik  dengan  penambahan  biomassa  akan  menghambat  pembentukan  karbon  sisa,  sehingga efektif untuk meningkatkan minyak hasil perengkahan.
Katalis  adalah  suatu  zat  yang  dapat  mempercepat  terjadinya  reaksi,  katalis  ikut  dalam proses reaksi namun akan kembali ke keadaan semula pada akhir reaksi. Menurut Mufrodi, dkk. (2018:137),  katalis  memiliki  peran  penting  dalam  mempercepat  proses  reaksi  kimia  karena kemampuannya dalam mempengaruhi kecepatan reaksi tetapi tidak mempengaruhi kesetimbangan kimia pada akhir reaksi. Katalis yang digunakan pada proses perengkahan sampah plastik jenis Polyethylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) adalah katalis spent FCC (Fluid Cataytic Cracking). Katalis spent FCC merupakan katalis bekas pakai pada proses perengkahan katalitik yang digunakan dalam pengolahan minyak bumi. Spent FCC diambil dari
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852
13
unit FCC kilang minyak bumi PT. Pertamina Palembang. Penggunaan katalis spent FCC (Fluid Cataytic Cracking) merupakan salah satu alternatif untuk memanfaatkan limbah industri minyak bumi karena kemampuan katalis ini dalam mengkonversi minyak mentah dengan viskositas tinggi (Sarosa, dkk., 2015:242).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik katalis spent FCC (Fluid Cataytic Cracking) yang digunakan serta pengaruh rasio sampah plastik Polyetylene Terephthalate (PET) dan tandan kosong kelapa sawit terhadap persentase produk yang dihasilkan.

## METODE
Perengkahan katalitik sampah plastik jenis Polyethylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dilakukan selama 40 menit pada temperatur 450°C dengan 4 variasi perlakuan yang dibedakan berdasarkan rasio sampah plastik PET dan TKKS, yaitu 1:0, 1:1, 1:2, dan  1:3  dengan  masing-masing  pengulangan  sebanyak  3  kali.  Analisis  karakteristik  katalis dilakukan  menggunakan  X-Ray  Diffraction  (XRD)  dan  Scanning  Electron  Microscope  (SEM). Sedangkan rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh rasio plastik Polyetylene Terephthalate (PET) dan tandan kosong kelapa sawit terhadap persentas produk yang dihasilkan yaitu menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Tabel 1. Matriks Simbol Percobaan Pada Rancangan Penelitian RAL
A B C D PET 1 : 1 1 : 2 1 : 3 A 1 B 1 C 1 D 1 A 2 B 2 C 2 D 2 A 3 B 3 C 3 D 3 Keterangan :
A = Plastik PET B = Rasio PET dan TKKS (1:1) C = Rasio PET dan TKKS (1:2) D = Rasio PET dan TKKS (1:3)
Prosedur  penelitian  diawali  dengan  persiapan  bahan  baku  berupa  pembersihan  dan pencacahan sampah plastik jenis Polyetylene Terephthalate (PET) dan tandan kosong kelapa sawit. Bahan baku selanjutnya ditambahkan katalis yang sudah dikalsinasi dengan rasio katalis : umpan (1:10). Sampel direngkah pada suhu 450ºC selama 40 menit. Reaktor dialiri dengan Gas Nitrogen (N2)  untuk  mendorong  uap  hasil  perengkahan  sehingga  mengalir  ke  wadah  penampung.  Hasil perengkahan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Persentase produk yang dihasilkan dihitung dengan menimbang berat produk hasil perengkahan. Perhitungan untuk mencari presentase tersebut adalah  sebagai berikut (Sangpacth, dkk., 2019:2) :
% cairan = x 100%
% padatan = x 100%
% cairan =
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

## 1. Karakteristik Katalis
Limbah  katalis  FCC  (Fluid  Cataytic  Cracking)  atau  disebut  katalis  spent  FCC  berupa padatan  yang  berwarna  hitam  pekat  karena  masih  mengandung  sisa  karbon  dan  zat  pengotor lainnya.  Pemanfaatan  katalis  spent  FCC  dapat  dilakukan  dengan  mengaktifkan  kembali  atau reaktivasi  situs  aktif  katalis  yang  mengalami  penurunan  kualitas  selama  masa  operasionalnya. Reaktivasi katalis dilakukan dengan proses kalsinasi yang dilakukan dengan pemanasan pada suhu 550oC  selama  6  jam  yang  dialiri  oksigen  untuk  mendapatkan  serbuk  dengan  kemurnian  yang tinggi (Meilianti, 2017:3). Katalis spent FCC yang telah direaktivasi akan tampak berwarna putih. Analisis X-Ray Diffraction (XRD)
Analisis  X-Ray  Diffraction  (XRD)  merupakan  salah  satu  metode  karakterisasi  material yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta ukuran partikel.
Gambar 1. Pola Difraksi Katalis Spent FCC
Pola  difraksi  dinyatakan  dengan  besar  sudut-sudut  yang  terbentuk  sebagai  hasil  dari difraksi berkas cahaya oleh kristal pada material. Nilai sudut tersebut dinyatakan dalam 2 θ , dimana θ merepresentasikan  sudut  datang  cahaya.  Sedangkan  nilai  2 θ merupakan  besar  sudut  datang dengan  sudut  difraksi  yang  terdeteksi  oleh  detector  (Didik,  2020:7).  Berdasarkan  Gambar  1, struktur kristal pada katalis spent FCC berada pada posisi 2 θ = 6,2°; 10,12°; 20,4°; 23,8°; 27,2° dan  31°.  Puncak  yang  kuat  dan  tajam  menunjukkan  bahwa  katalis  spent  FCC  (Fluid  Cataytic Cracking)  memiliki  fase  kristal.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Anggraeni  dan  Manurung (2014:119)  yang  menyatakan  bahwa  puncak  difraktogram  yang  tajam  dengan  intensitas  yang tinggi menunjukkan padatan bersifat kristalin.
Katalis  perengkahan  umumnya  adalah  katalis  alumina  silikat  yang  mempunyai  tingkat keasamaan yang baik, tahan suhu tinggi, dan dapat digunakan berulang kali. Katalis perengkahan yang biasa digunakan adalah zeolit tipe faujasit (Sarosa, dkk., 2015:242). Zeolite faujasit terdiri dari zeolite X (kaya alumina) dan zeolite Y (kaya silika).
Position [∞2Theta] (Copper (Cu)) 10 20 30 40 50 60 70 80 Counts 0 100 200 300 6-16
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852 15

## (b) Zeolite Y
Gambar 2. Pola Difraksi Standar (Treacy dan Higgins, 2001).
Zeolite X standar memiliki puncak-puncak tertinggi pada sudut 2 θ = 6,1°; 10,7°; 16°; 27°; dan 34,08°. Sedangkan zeolite Y standar memiliki puncak-puncak tertinggi pada sudut 2 θ = 6,33°; 10,34°; 12,14°; 15,97°; 19,07°; 20,77°; 24,13°; 27,60°; dan 32,04° (Treacy dan Higgins, 2001). Jika  dibandingkan  dengan  hasil  analisis  X-ray  Diffraction  (XRD)  katalis  spent  FCC  (Fluid Cataytic  Cracking)  yang  berada  di  sudut  2 θ =  6,2°;  10,12°;  20,4°;  23,8°;  27,2°  dan  31°,  maka puncak-puncak  tertinggi  pada  katalis  spent  FCC  diprediksi  memiliki  kesamaan  yang  lebih mendekati dengan zeolite Y (kaya silika). Kesamaan puncak tidak spesifik karena diduga katalis spent FCC telah mengalami perubahan struktur selama masa pakai atau masa hidupnya (lifetime). Menurut  Widi  (2018:26),  masa  hidup  (lifetime)  adalah  rentang  waktu  katalis  mempertahankan tingkat aktivitas dan selektivitas yang dikaitkan dengan kestabilan.
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852

## Analisis Scanning Electron Microscope (SEM)
Scanning  Electron  Microscope  (SEM)  adalah  salah  satu  jenis  mikroskop  elektron  yang menggunakan berkas elektron untuk menggambar profil permukaan atau morfologi suatu material. SEM digunakan untuk mengamati morfologi permukaan sampel dalam perbesaran tinggi.

## (a) Perbesaran 10.000x
Berdasarkan  hasil  analisis  SEM  pada  Gambar  3  menunjukkan  bahwa  sebagian  kristal berbentuk  amorf  dan  sebagiannya  lagi  berbentuk  agregat  atau  menyatu.  Hasil  SEM  dengan perbesaran  40.000x  menunjukkan  struktur  spent  FCC  berbentuk  gumpalan-gumpalan  dengan ukuran  yang  bervariasi.  Morfologi  katalis  spent  FCC  berupa  adanya  rongga  pori-pori  dengan ukuran  yang  berbeda-beda.  Penurunan  konsentrasi  situs  aktif  atau  penurunan  luas  permukaan secara umum dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu, penggabungan (sintering), peracunan (poisoning), dan pembentukan kokas (coking). Proses sintering dapat terjadi saat proses katalisis berlangsung yang  memungkinkan  antar  situs  aktif  bertemu  dan  selanjutnya  dapat  bergabung  (sintering). Penggabungan situs aktif menyebabkan ukuran pori menjadi tidak sesuai lagi karena mengalami perubahan.  Peracunan  dan  pembentukan  kokas  juga  dapat  menurunkan  luas  permukaan  (Widi, 2018:32).

## 2. Analisis Produk Hasil Perengkahan
Perengkahan katalitik sampah plastik jenis Polyethylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) menghasilkan produk berupa cairan, padatan, dan gas. Cairan yang tertampung di dalam wadah merupakan hasil utama yang diinginkan dalam proses perengkahan atau yang disebut CHP (Cairan Hasil Perengkahan). Hasil lainnya yang tertinggal di dalam reaktor berupa  padatan  berbentuk  arang  (kokas),  sedangkan  sisanya  berupa  gas  yang  tidak  dapat terkondensasi.
Tabel  2.  Hasil  Perhitungan  Persentase  Yield  Produk  Hasil  Perengkahan  Sampah  Plastik  Jenis Polyethylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)
Rasio PET dan TKKS Yield Produk Hasil Perengkahan (%) Rata-Rata Yield Produk Hasil Perengkahan (%) Total (%) CHP KOKAS GAS CHP KOKAS GAS
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852 17
1:0 0,00 10,51 89,49 4,24 13,64 82,12 100 12,73 13,43 73,84 0,00 16,97 83,03 1:1 16,57 27,88 55,56 14,11 28,69 57,21 100 1,92 30,10 67,98 23,84 28,08 48,08 1:2 27,07 31,11 41,82 17,78 29,73 52,49 100 9,60 26,67 63,74 16,67 31,41 51,92 1:3 24,55 35,66 39,80 27,85 34,41 37,74 100 26,36 32,12 41,52 32,63 35,45 31,92

## Analisis Persentase Cairan Hasil Perengkahan (CHP)
Cairan  Hasil  Perengkahan  (CHP)  adalah  senyawa  hidrokarbon  dan  senyawa  organik lainnya yang mengalami proses pemutusan rantai karbon akibat adanya suhu tinggi. CHP yang dihasilkan memiliki aroma yang tajam seperti bahan bakar jenis solar. Secara fisik penampilan CHP berupa cairan berwarna kuning kecokelatan sampai dengan cokelat kehitaman.
Tabel  3.  Analisis  Keragaman  Pengaruh  Rasio  terhadap  Persentase  Cairan  Hasil  Perengkahan
(CHP) Sumber Keragaman Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F Hitung F Tabel 5% 1% Perlakuan 3 855,87 285,29 4,17* 4,07 7,59 Galat 8 547,75 68,47 Total 11 1.403,62
Bardasarkan analisis keragaman, nilai Fhitung > Ftabel ( α :0,05) yaitu 4,17 > 4,07 sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan rasio sampah plastik jenis Polyethylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) berpengaruh nyata terhadap persentase Cairan Hasil Perengkahan (CHP) yang dihasilkan. Menurut Ginting, dkk. (2015:158), Tandan Kosong Kelapa Sawit  (TKKS)  kaya  kandungan  lignoselulosa  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi dengan diubah menjadi bahan bakar.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  Tandan  Kosong Kelapa Sawit (TKKS) yang ditambahkan ke dalam sampel akan meningkatkan jumlah CHP yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zheng, dkk (2018:12) yang menjelaskan  bahwa  penambahan  biomassa  pada  perengkahan  plastik  akan  menghambat pembentukan karbon sisa selama proses perengkahan sehingga dapat meningkatkan hasil secara efektif.
Analisis Persentase Kokas (Arang)
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852 18

## Tabel 4. Analisis Keragaman Pengaruh Rasio terhadap Persentase Kokas (Arang)
Sumber Keragaman Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F Hitung F Tabel 5% 1% Perlakuan 3 729,66 243,22 42,31* 4,07 7,59 Galat 8 45,99 5,75 Total 11 775,65
Bardasarkan  analisis  keragaman,  nilai  F hitung >  F tabel (α:0,05)  yaitu  42,31  >  4,07  sehingga  dapat disimpulkan bahwa perlakuan rasio sampah plastik jenis Polyethylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong  Kelapa  Sawit  (TKKS)  berpengaruh  nyata  terhadap  persentase  kokas  (arang)  yang  dihasilkan. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semakin banyak biomassa TKKS yang ditambahkan maka akan meningkatkan jumlah kokas (arang) yang dihasilkan. Kandungan senyawa lignin yang tinggi pada cangkang sawit menyebabkan peningkatan produk arang yang dihasilkan karena sifat lignin yang sulit terdekomposisi  (Basu,  2010:81).  Semakin  banyak  plastik  yang  ditambahkan  akan  menurunkan  jumlah kokas (arang) yang dihasilkan. Menurut Pinto, dkk (2016:157), selama proses pirolisis, plastik akan mudah terurai dan menyebabkan lingkungan pirolisis dipenuhi gas-gas terutama hidrogen. Kondisi ini berdampak pada tingginya laju
Analisis keragaman menunjukkan nilai F hitung > F tabel (α:0,05) yaitu 13,20 > 4,07 sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan rasio sampah plastik jenis Polyethylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) berpengaruh nyata terhadap persentase gas. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan rata-rata persentase Cairan CHP lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persentase gas. Menurut Wardana, dkk (2016:363), turunnya jumlah cairan diikut dengan meningkatnya jumlah gas yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena proses secondary cracking yang memecah rantai panjang senyawa organik dan hidrokarbon menjadi rantai pendek yang tidak dapat terkondensasi. Proses secondary cracking terjadi saat  volatil  pada  plastik  terlepas  dan  tidak  segera  terjadi  proses  pendinginan.  Temperatur  yang  tinggi meyebabkan semakin cepatnya laju reaksi secondary cracking , sehingga produk gas akan meningkat dan produk cairan menurun.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Karakteristik  katalis spent FCC  ( Fluid  Cataytic  Cracking )  yang  digunakan  pada  proses perengkahan sampah plastik jenis Polyetylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) diprediksi mendekati pola difraksi pada zeolite Y (kaya silika). Struktur katalis spent FCC memiliki pori-pori dengan ukuran yang berbeda-beda.
2. Rasio sampah plastik jenis Polyetylene Terephthalate (PET) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)  berpengaruh  nyata  terhadap  persentase  Cairan  Hasil  Perengkahan  (CHP),  kokas (arang), dan gas. Semakin banyak jumlah biomassa yang ditambahkan ke dalam sampel akan meningkatkan persentase CHP dan kokas (arang), dengan rata-rata jumlah persentase tertinggi masing-masing  yaitu  27,85%  dan  34,41%.  Sedangkan  semakin  banyak  jumlah  plastik  yang ditambahkan akan meningkatkan persentase gas yang dihasilkan, yaitu dengan rata-rata sebesar 82,12%.
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  W.,  dan  Manurung,  P.  2014.  Sintesis  dan  Karakterisasi  ZrO2-CuO  Sebagai  Fungsi Perbandingan Mol. Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika, Vol 2 No. 2: 117-123.
Basu, P. 2010. Biomass Gasification and Pyrolysis Practical Design and Theory. Elsevier. Oxford.
Didik, LA. 2020. Penentuan Ukuran Butir Kristal CuCr 0,98 Ni 0,02 O 2 dengan Menggunakan X-Ray Difraction (XRD) dan Scanning Electron Microscope (SEM). Indonesian Physical Review Vol. 3 No. 1: 6- 14.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. 2020. Volume Sampah di Kota Jambi Tahun 2015 – 2019: 1-5.
Ginting, AS., Tambunan, AH., dan Setiawan, RPA. 2015. Karakteristik Gas-Gas Hasil Pirolisis Tandan Kosong Kelapa Sawit. Jurnal Teknologi Industri Pertanian, Vol. 25 No. 2: 158-163.
Gita, A., dan Kamilah, MM. 2018. Perbandingan Karakteristik ZSM 5 Sintesis Secara Langsung dari Kaolin Bangka  dengan  ZSM  5  Sintesis  dari  Kaolin  Afrika  Selatan  Tertemplat  TPABR:  1-3.Herliati, Prasetyo,  SB.,  dan  Verinaldy,  Y.  2019.  Review:  Potensi  Limbah  Plastik  dan  Biomassa  sebagai Sumber Energi Terbarukan dengan Proses Pirolisis. Jurnal Teknologi, Vol. 6 No. 2: 85-98.
Iswadi, D., Nurisa, F., dan Liastuti, E. 2017. Pemanfaatan Sampah Plastik LDPE dan PET Menjadi Bahan Bakar Minyak dengan Proses Pirolisis. Universitas Pamulang. Jurnal Ilmiah Teknik Kimia, Vol. 1 No. 2: 1-9.
Kholidah, N. 2018. Pengaruh Temperatur terhadap Persentase Yield pada Proses Perengkahan Katalitik Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Cair. Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan, Vol. 2 No. 1: 28-33.
Meilianti. 2017. Isolasi Kalsium Oksida (CaO) pada Cangkang Sotong (Cuttlefish) dengan Proses Kalsinasi Menggunakan  Asam  Nitrat  Dalam  Pembuatan    Precipitated  Calsium  Carbonat  (PCC).  Jurnal Distilasi Vol. 2 No.1: 1-8.
Mufrodi,  Z.,  Astuti,  E.,  dan  Budiarti,  GI.  2018.  Seminar  Nasional  Teknologi  Terapan  VI  :  137- 140.Nasution, ZA., Limbong, HP., dan Nasution, SS. 2018. Pengolahan Cangkang Kelapa Sawit Menjadi Carbon Black Skala IKM dan Studi Kelayakan. Jurnal Industri Hasil Perkebunan, Vol. 13 No: 1-10.
Pinto,  M.,  Miranda,  dan  Costa  P.  2016.  Production  of  Liquid  Hydrocarbons  from  Rice  Crop  Wastes Mixtures by Co-Pyrolysis and Co-Hydropyrolysis. Fuel Journal, Vol 174: 153-163.
Sangpatch, T., Supakata, N., Kanokkantapong, V., dan Jongsomjit, B. 2019. Fuel Oil Generate from the Cogon Grass-derived Al-Si (Imperata cylindrica (L.) Beauv) Catalysed Pyrolysis of Waste Plastic. Heliyon, Vol. 5. e02324
Salman, B., Ong, MY., Nomanbhay, S., Salema, AA., Sankaran, R., dan Show, PL. 2019. Thermal Analysis of  Nigerian  Oil  Palm  Biomass  with  Sachet-Water  Plastic  Wastes  for  Sustainable  Production  of Biofuel. Journal Processes, Vol. 7 No. 475: 1-15.
Sarosa,  AH.,  Samadhi,  TW.,  dan  Budiyanto.  2015.  Kajian  Proses  Produksi  Katalis  Mikrosferik  untuk Perengkahan Minyak Bumi dengan Pengering Sembur. Jurnal Reaktor, Vol. 15 No. 4: 241-247.
Ó 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Rahmawati. (2022). Processing Mixture Of Polyethylene Terephthalate (PET) Plastic Waste and Oil Palm Empty Fruit Bunches by The Cracking Method . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(2); 11-20 doi : 10.22437/jpb.v5i1.19852
20
Syah, F., Bahri, S., dan Amri, A. 2016. Pirolisis Tandan Kosong Sawit Menjadi Bio-Oil Menggunakan Katalis Mo/NZA. JOM Fakultas Teknik Universitas Riau, Vol. 3 No.2: 1-7.
Sutrisno, B., dan Hidayat, A. 2018. Pyrolysis of Palm Empty Fruit Bunch: Yields and Analysis of Bio-oil. MATEC Web of Conferences 154: 1-4.
Tambun, R., Saptawaldi, RP., Nasution, MA., dan Gusti, ON. 2016. Pembuatan Biofuel dari Palm Stearin dengan Proses Perengkahan Katalitik Menggunakan Katalis ZSM-5. Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan, Vol. 11 No.1: 46-52.
Tambunan, BH., Simbun, dan Simanjuntak, JP. 2018. Pyrolysis of Plastic Waste into The Fuel Oil . 2 nd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education (ACEIVE 2018). Medan.
Treacy, MMJ., dan Higgins, JB. 2001. Collection of Simulated XRD Powder Patterns for Zeolite. Elsevier, London.
Wahyudi,  E.,  Zultiniar,  dan  Saputra,  E.  2015.  Pengolahan  Sampah  Plastik  Polypropylene  (PP)  Menjadi Bahan Bakar Minyak dengan Metode Perengkahan Katalitik Menggunakan Katalis Zeolit X. JOM Fakultas Teknik Universitas Riau, Vol. 2 No. 2: 1-4.
Wahyudi,  E.,  Zultiniar,  dan  Saputra,  E.  2016.  Pengolahan  Sampah  Plastik  Polipropilena  (PP)  Menjadi Bahan Bakar Minyak dengan Metode Perengkahan Katalitik Menggunakan Katalis Sintetis. Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan, Vol. 11 No.1: 17-23.
Wardana, NY., Caroko, N., dan Thoharudin. 2016. Pirolisis Lambat Campuran Cangkang Sawit dan Plastik dengan Katalis Zeolit Alam. Jurnal Teknologi Industri, Vol 22 No. 5: 361-366.
Widi, RK. 2018. Pemanfaatan Material Anorganik, Pengenalan dan Beberapa Inovasi di Bidang Penelitian. Deepublish, Yogyakarta.
Zheng, Y., Tao, L., Yang, X., Huang, Y., Liu, C., dan Zheng, Z. 2018. Study of The Thermal Behavior, Kinetics, and Product Characterization of Biomass and Low-Density Polyethylene Co-Pyrolysis by  Thermogravimetric  Analysis  and  Pyrolysis-GC/MS.  Journal  of  Analytical  and  Applied Pyrolysis. S0165-2370(17)31086-0.